SOBRE FIERRO. 63 
amoniacal reducida por medio de la evaporación á la mitad de 
su volíimen, pusimos potasa cáustica, y para estar seguros de la 
descomposición completa de las sales dobles de amoniaco y de 
nickel, evaporamos enteramente el líquido. Lavamos este resi- 
duo, que no era otra cosa que óxido de nickel, el cual, después 
de calcinado, pesó = 0, 14. 
Mas, como podia haber quedado aun algo de nickel en el óxido 
de fierro precipitado de la disolución nítrica, disolvimos este 
óxido, húmedo todavía, en el ácido acético; y el residuo sólido, 
evaporado con las precauciones convenientes, lavado después y 
filtrado, lo mezclamos con carbonato de potasa, que produjo un 
leve precipitado blanco; hervimos el todo, y luego calcinamos 
este precipitado, el cual era también óxido de nickel y pesó 0,01. 
En este fierro no pudimos descubrir indicio alguno de man- 
ganesa ni de cobalto, y como los elementos que el análisis nos 
dió son : 
Owdo de fierro. . , 1. 17 
id. de nickel. . . O, 1 5 
cien partes de este fierro meteórico contendrán pues : 
Fierro. . . 91, 4 1 
Tíickel. . . 08, 59 
100, 00 
Usamos del mismo método para examinar otros fragmentos 
comenzando por otra masa de peso de 681 g., descubierta tam- 
bién en 1810 cerca de Santa Rosa. Este fierro es maleable, pero 
difícil de limar. Su brillo es plateado; su gi’ano fino como el del 
acero, se forja bien pero es quebradizo cuando está caliente; su 
peso específico es de 7, 6. 
76 l8 produjeron Oxido de fierro. . 9, 46 
id. de nickel. . 0, 75 
Residuo insoluble 
Asi cien parles tienen : o* el ácido niirico. 0, 02 
Fierro. . 91, 23 
Ts’ickel. . 8, 21 
Residuo. O, 28 
99, 72 
El residuo, insoluble en el ácido nítrico, se deja atacar difícilmente 
por el ácido nitro-muriático (agua regia), aun cuando está ca- 
liente, y nos pareció que se componia de nickel, fierro, y quiza 
también de un poco de cromo. 
